^■-i-iAv-; 



^^^^i 



■ 





229 



I J 





hay que observar, para impedir tanto el reventamiento pos- 

 terior tie las argamasasde los cementos excesivamente calca- 

 reos por una parte, y pot otra, aquel desagradable efloreci- 



miento de ciertos cementos muy siliceos en el homo, al 

 enfriarse las masas semifundiclas. 



Revisando ahora todos los datos propios y agenos y los 

 analisis mas prolijos que existen sobre las mejores clases de 

 cemento Portland, tomando como tipos para el estudio aque- 

 llas especies que no solamente se distinguen por un alto gra- 

 do de cohesion y resistencia de sus argamasas en el agua, sino 

 tambien por conservar sus mezclas endurecidas siemprebien 

 el volumen primitivo, sin seriales de reventamiento, raja- 

 miento 6 alteraciones de estructura postertores, en el agua 

 6 en el aire, resulta que las proporciones quimicas, entre los 

 componentes electro-negativos y eletro-positivos en estos 

 productos, proporciones emplricamente halladas por via de 

 experiencia, no varian sino dentro.de limites estrechos, y 

 corresponden en efecto a combinaciones quimicas fijas y rela- 

 ciones atomicas bien definidas. El analisis de cada unode es- 

 tos cementos normales ensena que por cada atomo de silioo, 

 aluminio y hierro existen siempre muy aproximadamente dos 

 de calcic 6 su equivalente en bases. Una gran parte de estos 

 cementos tienen una composicion que se acerca a la formu- 

 la : (Si0 2 , 2CaO) + x(R 2 3 , 3GaO); y los cementos mas 

 notables, quese distinguen por su grado mayor de resisten- 

 cia a la compresion, son compucstos segun la formula: 

 (Si0 2 , 2CaO) + x(R 2 3 , 4CaO). En la ultima formula, la 

 cual teneo motivo de considerar como la mas ventajosa, cor- 

 responden a cada 1 % de acido silicico combinado 1 .87 % de 

 oxidode calcio, a cada I % de oxido de aluminio 2.17 %, y 

 a cada 1 %de scsquioxidode hierro 1.40% de oxido de cal- 

 cio 6 su equivalente en bases electro-positivas. 



En vista de estos distintos valores para cada uno de los 

 componentes hidraulicantes de los cementos se comprende 

 quelaantigua designacion de Vicat deindice hidraulico, 









;t 







